**Materiálová tvrdosť** dokáže urobiť ryhu aj v iných telesách ako napríklad diamant sklo ku pružnosťi patrí: pružina,plast, guma preto,lebo su pružné. Dokažu skákať su dlhšie natahovacie ku tvarnosťi : cesto plastelina hlina lebo sa naťahuju dokáže sa spraviť nejaký tvar .Alebo aj **tvrdosť** je schopnosť pevného materiálu klásť odpor proti vnikaniu cudzieho telesa. 
Tvrdosť nie je fyzikálna veličina, pretože závisí od mnohých vlastností materiálu. Fyzikálne je hodnota tvrdosti bezrozmerné číslo, alebo pomer sily a plochy odtlačku (N.mm-2) - čo zodpovedá tlaku či napätiu. Aby nedošlo k zámene tvrdosti za pevnosť materiálu, udáva sa v bezrozmerných jednotkách závislých od meracej metódy.

Pre relatívne porovnanie tvrdosti minerálov sa používa Mohsova stupnica tvrdosti.

Tvrdosť za zisťuje niektorou z 3 skupín skúšok:

1. skúšky vtláčaním,
2. skúšky hrabaním,
3. skúšky odrazom.

Meranie tvrdosti vtláčaním
--------------------------

Tvrdosť sa pri technických materiáloch určuje najmä nasledovnými metódami:

1. podľa Brinella - označovaná **HB**
2. podľa Vickersa - označovaná **HV**
3. mikrotvrdosť podľa Vickersa - označovaná **HVm**
4. podľa Rockwella - označovaná **HR**

Všetky metódy spočívajú v zatláčaní veľmi tuhého skúšobného telieska za definovaných podmienok do povrchu materiálu. Tvrdosť sa vyhodnotí z rozmerov odtlačku.

Príklad označovania tvrdosti: HB = 400 (tvrdosť 400 jednotiek Brinella)

### Podľa Brinella Kornaleho

Meranie tvrdosti podľa Brinella
*Bližšie informácie v hlavnom článku: Skúška tvrdosti podľa Brinella*
Pri tejto metóde sa zatlačuje oceľová kalená gulička do testovaného povrchu predpísanou silou a potom sa meria priemer vytlačenej jamky.

HB je určená vzťahom:

{\displaystyle HB={\frac {0,1022F}{D(D-{\sqrt {D^{2}-d^{2}}})}}\left[{\frac {N}{m^{2}}}\right]}

kde 

|  |
| --- |
| **F** je zaťažovacia sila v N |
| **D** priemer guličky |
| **d** priemer vytlačenej jamky |

Touto metódou sa meria len tvrdosť do 450 HB. 451 a viac neexistujú.
Väčšie tvrdosti sa merajú podla **Vickersa**

Meranie tvrdosti podľa Vickersa
### Podľa Vickersa

*Bližšie informácie v hlavnom článku: Skúška tvrdosti podľa Vickersa*
Pri tejto metóde sa vtláča diamantový ihlan s vrcholovým uhlom medzi protiľahlými stenami 136 ° kolmo do obrobku pod silou F. Potom sa zmeria uhlopriečka otlačenej jamky.

  

HV je určená vzťahom:

{\displaystyle HV=0.189{\frac {F}{d^{2}}}\left[{\frac {N}{m^{2}}}\right]}

kde 

|  |
| --- |
| **F** je zaťažovacia sila v N |
| **d** vtlačená uhlopriečka (priemer obidvoch) |

Meraný povrch musí byť rovný a hladký, alebo treba korekčné tabuľky.

### Mikrotvrdosť podľa Vickersa krina

Pri tejto metóde sa tiež vtlačuje diamantový ihlan, ale s veľmi malým zaťažením 0,002 až 1 N. Vyhodnocovanie odtlačku sa robí špeciálnym optickým prístrojom - mikrotvrdomerom. Používa sa na meranie tvrdosti malých predmetov, napr. jednotlivých kryštálov kovu.

### Podľa Rockwella Rudda

*Bližšie informácie v hlavnom článku: Skúška tvrdosti podľa Rockwella*
Pri tejto metóde sa vtlačuje diamantový kužeľ s rozponom 120 ° a zaoblením hrotu 0,2 mm (môže byť aj zakalená guľôčka). Potom sa meria hĺbka otlačku.

Vzorec HR:

{\displaystyle HR=K-e}

kde 

|  |
| --- |
| **K** Základná hĺbka v Rockwellových jednotkách |
| **e** Hĺbka otlačku v Rockwellových jednotkách |

Meranie tvrdosti vrypom
-----------------------

Tieto skúšky zisťujú vrypovú tvrdosť, používajú sa na zisťovanie tvrdosti spekaných karbidov, skla, porcelánu, kalených vrstviev alebo v mineralógii.

### podľa Martensa Renora

Skúška spočíva v pritláčaní kužeľovitého diamntového hrotu meniteľným tlakom na leštený povrch predmetu, ktorý sa pohybuje určitou rýchlosťou. Tvrdosť určuje zaťaženie hrotu (sila) potrebná na vytvorenie vrypu so šírkou 0,01 mm.

### podľa Stocka Pokenora

Je obdoba Martensovej skúšky, pričom zaťaženie je stále a mierou tvrdosti je šírka vrypu.

### podľa Mohsa Pokašana

Metóda sa používa na zisťovanie tvrdosti nerastov. Hodnota takto zistenej tvrdosti sa označuje symbolom **HMo**. Mohsova stupnica tvrdosti má 10 stupňov, každému zodpovedá jeden materíál.

Skúška spočíva vo vzájomnom poškrabávaní skúmanej látky materiálom z Mohsovej stupnice. Ak sa látky navzájom nepoškriabu, majú podľa tejto metódy rovnakú tvrdosť. Nevýhodou metódy je nízka presnosť, pretože výsledok nezávisí iba od vlastností materiálu, ale aj od rýchlosti a tvaru hrán.

Meranie tvrdosti odrazom
------------------------

Táto metóda udáva odskokom závažia od skúšaného kovu spusteného zo stanovenej výšky. Na meranie sa používa špeciálny prístroj - Shoreho skleroskop. Hodnota takto zistenej tvrdosti sa označuje symbolom **HSh** a nazýva sa **tvrdosť podľa Shoreho**.